Sitzungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. 
201 
Die grössere Weichheit des Puddlingstahls begi'msUgt diese Anwendung 
desselben und kommt einem innigen Zusammenschweissen desselben mit dem 
Puddlingeisen z,u statten. 
Bei uns ist die Erzeugung von Puddling-stahl nichts Neues. Sie wurde 
schon vor vielen Jahren mit Erfolg auf dem Puddlingswerke des Herrn Mayr 
zu Leoben bewerkstelligt; nur konnte der so erzeugte Stahl mit dem auf die 
gewöhnliche Weise dargestellten bezüglich seiner Qualität nicht concurriren. 
Herr Director Tunn e r, welcher im vorigen Jahre einige belgische und 
deutsche Eisenwerke gelegentlich besuchte, nahm den Gegenstand in der oben 
angedeuteten Richtung neuerdings auf. Die unter seiner Leitung zu Neuberg 
abgeführten Versuche lassen in jeder Beziehung nichts zu wünschen übrig, 
wie die vorliegenden Proben von Puddlingstahl und von Tyres — sowohl ge- 
härtete als ungehärtete — zeigen. 
Die Erzeugung von Stahl im Puddlingofen beruht in der Wesenheit darin, 
dass beim allmäligen Uebergang des eingeschmolzenen Roheisens (Spiegel- 
oder Stahlflossen) in Stabeisen der Frischprocess in dem Stadium plötzlich 
unterbrochen wird , wenn das frischende Gut noch so viel Kohlenstolfgehalt 
besitzt, als der Stahl erheischt, was durch Hemmung des Zuges durchs 
Schliessen der Essenklappe, dann durch Zuschläge von Braunstein, Pot- 
asche u. s. w. geschieht. Letzteres hat wohl hauptsächlich nur zum Zwecke, die 
auf dem Herd befindliche Frischschlacke dünnflüssig zu machen und ihre 
garende Einwirkung ahzustumpfen. Man schreitet dann so schnell als möglich 
zum ßallmachen. Die Luppen werden rasch gegänzt und wenn man sie des 
Sortirens wegen zerbrechen will, im Wasser abgekühlt. 
Mit d er Erzeugung von Tyres hat sich bisher in Oesterreich fast nur das 
Neuherger Eisenwerk beschäftigt. Demnächst dürfte diess auch zu Reschitza 
und Rohnitz geschehen. Bei dem bedeutenden Bedarf an diesem Artikel, den 
man zum Theil aus dem Auslande zu beziehen genöthigt ist, wäre es aber zu 
wünschen, dass auch Privatwerke sich damit befassen möchten. 
Eine zweite Mittheilung des Herrn Jos. Kudernatsch betraf die Ent- 
silberung des Kupfersteines, insbesondere durch Extraction nach dem vom 
Herrn Hüttenmeister Ziervogel auf Gottesbelohnung erfundenen, eben so 
einfachen als sinnreichen und genial ausgeführten Processe. 
Es ist bekannt, mit welchen Schwierigkeiten und Kosten die Entsilberung 
desSchwarzkupfers durch den Saigerprocess und jene des Kupfersteines durch 
Verbleien verknüpft war. Aermeres als neunlöthiges Kupfer deckte kaum die 
mit der Entsilberung verbundenen Kosten. 
Herrn Bergrathe Thonhäuser gebührt das Verdienst, die Amalgamation 
des Schwarzkupfers zu Schmöllnitz ins Leben gerufen zu haben. Auf das 
Mannsfelder silberhältige Kupfer konnte dieser Process nicht wohl angewendet 
werden, weil es zu rein ist, um geglüht, zerstampft und gemahlen zu werden. 
Man blieb desshalb zu Hettsädt beim Saigerprocess, bis im Jahre 1831 auf 
Gottesbelohnung durch Herrn Ziervogel die Amalg'amation des Kupfersteines 
wenigstens theilw eise ausgeffihrt ward. Die Umständlichkeit dieses Processes, 
die damit verbundenen Kosten, der schädliche Einfluss der Quecksilber- und 
Chlordämpfe u. s. w, veranlassten auf Verbesserungen zu denken. 
Die Herren Augustin und Ziervogel beschäftigten sich desshalb mit 
Versuchen, den mit Kochsalz gerösteten Kupferstein mittelst Kochsalzlauge 
zu entsilbern. Glücklicii abgeführte Versuche im Grossen nach Herrn 
Augustin’s Methode hatten zur Folge, dass sein Verfahren gegen eine Ver- 
gütung von 56,000 Thalern im Jahr 1844 zur Ausführung kam. Herrn Zier- 
v o g efs unermüdlicher Geist und Scharfsinn ruhte jedoch nicht, und schon 
K. k. geologische Reichsanstalt. 3. Jahrgang 1852. I. 26 
